- 156 — 



Kieselsäure . 

 Thonerde . . 

 kohlens. Natron 

 Metalloxyd . 



Oligoklas. Labrador. Anorthit. 

 . U 3 2 



. r i i 



Nach 48 stündigem Erhitzen erhielten sie völlig krystallisirte Kuchen, 

 aus denen Dünnschliffe gefertigt wurden. Sämmtliche Körper wirken etwa 

 wie die natürlichen Feldspathe auf das polarisirte Licht ein mit Ausnahme 

 der Bleiprodukte, die noch lebhaftere Farben zeigen. 



Die Mikrolithe sind nach der Kante P/M verlängert. Bei der ganzen 

 Barytgruppe, dem Strontianoligoklas- und Labrador, sowie dem Bleioligoklas 

 sind die Auslöschungen des Lichts bezüglich dieser Kante orientirt. 



Der BarytaDorthit scheint nach der Natur der Durchschnitte und der 

 Lage der Auslöschungen rhombisch zu sein*. Die anderen Produkte zeigen 

 zu variabele Umgrenzungselemente, als dass man etwas über das Krystall- 

 system mit Sicherheit aussagen könnte. 



Beim Strontiananorthit gehen die Auslöschungsschiefen bis zu 27°. 

 Die Ebene der optischen Axen ist nahezu der Richtung der längsten Aus- 

 dehnung der Mikrolithe parallel. 



Der Bleilabrador stellt sich in schönen Krystallen, wahrscheinlich dem 

 triklinen Systeme angehörig, dar. Die Auslöschungsschiefe erreicht ein 

 Maximum von 25° in den Durchschnitten aus der Zone senkrecht zu M. 



Der Bleianorthit ist besonders sphärolithisch gebildet, isolirte Mikro- 

 lithe zeigen ziemlich beträchtliche Auslöschungsschiefen. 



Alle Feldspathe dieser Darstellung entbehren der Zwillingsbildung 

 nach dem Albitgesetz, dagegen zeigen sie solche nach dem Bavenoer Gesetz. 



Sie ritzen sämmtlich Glas. Mit Ausnahme des Strontian-, Baryt- und 

 Bleioligoklas, sowie des Strontianlabrador sind sie alle in Säuren löslich. 



Die specifischen Gewichte betragen für: 



Strontian. Baryt. Bleioxyd, 

 die Oligoklase .... 2,619 2,906 3,196 

 die Labradore .... 2,862 3,333 3,609 

 die Anorthite .... 3,043 3,573 4,093. 



Die Bleifeldspathe wurden durch rasches Erhitzen der entsprechenden 

 Mischungen in feuerbeständigen irdenen Tiegeln, die anderen durch Er- 

 hitzen der Gemenge im Platintiegel erhalten. Zur Zersetzung wurde für 

 die Bleifeldspathe Salpetersäure, bei den anderen Salzsäure verwandt. 



Die Verf. vergleichen schliesslich ihren Barytoligoklas mit dem von 

 Des-Cloizeaux und Pisani untersuchten Barytplagioklas. C. Klein. 



F. Fouqite et A. Michel-Levy: Production artificielle d'une 

 leucotephrite, identique aux laves cristallines du Vesuve 

 et de la Somma. — Formes naissantes cristalliques de la leucite et de 

 la nepheline. (Comptes rend. de l'acad. d. sciences. T. XC. 1880. I. Sem. 

 No. 12. p. 698.) 



* Der Name Barytanorthit erscheint daher eigentlich nicht mehr zu- 

 treffend. D. Ref. 



